966 



Schmucksteino (kiinstliche Schinucksteine) 



stellt ist: dasZustromen von Leuchtgas bei H 

 und Sauerstoff bei kann genau reguliert und 

 so bemessen werden, daB die hochstmbg- 

 iiche Temperatur erzielt wird. Der erwahnte 

 feuerfeste Stift ist in einem Trager S im 

 imteren Teil des Apparates befestigt und 



daB der Schmelztropfen sich an der heiBesten 

 Stelle befindet. Sobald alles in Ordnung ist, 

 verlauft der ProzeB, ohne daB ein Eingriff 

 notig ware, so daB eine Person etwa 10 

 Apparate bedienen kann. In der in Verbin- 

 dung mit den Elektrochemischen Werken 



Fig. 4. Fabrikanlage zur Herstellung von Rubinen von M. Alexandre in Sarcelles. Aus 



Boyer-GroBmann, Die Synthetischen Edelsteine. 



kann durch eine besondere Vorrichtung 

 K, V vertikal gehoben und gesenkt werden; 

 er muB mit seiner Spitze in den heiBesten 

 Teil der Flamme gefuhrt werden. Dieser 

 eigentliche Schmelzofen ist also offen; um 

 den Zug abzuhalten, die voile Hitze zur 

 Geltung kommen zu lassen und langsame 

 Abkuhlung zu ermoglichen, wird der Mittel- 

 teil des Apparates von feuerfesten Muffeln 

 umgeben; in der vordersten befindet sich 

 ein Fenster aus Kobaltglas, durch welches 

 der Verlauf des Prozesses beobachtet werden 

 kann. Im einzelnen mb'gen die Apparate 

 geringfiigige Abweichungen zeigen, im Wesen 

 stimmen die in den deutschen Fabriken ge- 

 brauchten mit den franzb'sischen iiberein. 

 In einer Fabrik sind viele soldier Apparate 

 je in einer Reihe aufgestellt und die Be- 

 dienung hat nur darauf zu achten, daB Leucht- 

 gas und Sauerstoff gleichmaBig zustrb'mt, 

 daB die Biichse regelmaBig erschiittert 

 wird, daB der Stift, auf dem der Schmelz- 

 tropfen sich bildet, genau vertikal steht und 



in Bitterfeld errichteten Anlage der Deut- 

 schen Edelsteingesellschaft sollen 600 der- 

 artige Apparate aufgestellt sein. 



3 c) Das Prod u kt. Nachdem der Apparat 

 in Gang gesetzt ist, bildet sich auf jenem 

 Stift aus dem zuerst fallenden Pulver ein 

 winziges Trb'pfchen, aus dem allmahlich 

 ein birnformiger Schmelztropfen, mit der 

 Spitze nach unten gerichtet, herauswachst, 

 der meist von einem Kegel zusammen- 

 gesinterten Pulvers umgeben ist (der linke 

 Schmelztropfen in Figur 5). Zur Bildung 

 eines Schmelztropfens von 5 bis 10 g, das ist, 

 25 bis 50 Karat sind 2 4 Stunden no tig; 

 kleinere Schmelztropfen darzustellen, lohnt 

 sich nicht, fiir grb'Bere fehlt aus naheliegenden 

 Griinden die rechte Verwendung, es kbnnen 

 aber solche von 100 Karat hergestellt werden ; 

 der in der Mitte der Figur 5 abgebildete 

 Schmelztropfen mit hexagonal-prisma- 

 tischer Form wiegt 13,6 g, also etwa 68 Karat. 

 Als erreichbare Tagesproduktion der Deut- 

 schen Edelsteingesellschaft bezw. der Elek- 



